sai impuro ecl eccessivamente ricco di ferro, diede il resultato 
seguente : 1 
. Silice . . 48, 53 
Allumina 7, 55 
Ossidi di ferro 32, 78 
Sesquiossido di manganese ... 1,17 
Calce 3, 59 
Magnesia 0,90 
Acqua 6, 16* 
100, 68 
Dallo studio microscopico del minerale resulta che le sostanze 
con esso mescolate, possono riferirsi alle specie quarzo^ olivina, 
felspato, augite. 
Avendo potuto 1’ autore procurarsi materiale assai più puro 
per una più esatta analisi, ne ebbe il resultato seguente, che 
rappresenta la vera composizione chimica deH’Aerinite : 2 
I. 
IL 
Silice 
. 45, 36 
44,45 
Allumina 
, . 10,22 
11,80 
Protossido di ferro . 
. 13,67 
12, 70 
Calce 
10, 16 
Magnesia 
5, 86 
Potassa 
1, 31 
Acqua 
. 8, 23 
12, 74 
Acido vanadico . . . 
traccie 
Acido titanico . . . . 
0, 41 
Acido fosforico. . . . 
traccie 
99,43 
L’analisi I, incompleta, fu fatta dal Lasaulx, la II dal Damour. 
Pilinite. — Minerale ritrovato nelle cavità del granito di Strie- 
gau nella Slesia insieme con quarzo, epidoto e desmina, e de- 
scritto dal signor A. von Lasaulx. 
Si presenta in aghi sottilissimi fra di loro aggruppati e in- 
trecciati a guisa di feltro, flessibili, lucenti, incolori o bianchi. 
Questi aghi, della grossezza massima di un centesimo di milli- 
metro, sembrano essere formati dalla predominanza di due faccie 
di un prisma rombico, con angolo approssimativo di 120°: il 
prisma presenta piani di clivaggio ben decisi, normali alla sua 
5 Vedi Neues Jahrbuch fùr Min. ec., 1876, pag. 352. 
2 Vedi Neues Jahrbuch fur Min. ec., 1877, pag. 61. 
